2 Sitzung der phys.-math. Classe v. 10. Juli. — Mittheilung v. 19. Juni. 
No. 3’ durehsichug®. A u. ee re Drehung — 1° 5/8 
No ARdurehsichue ni a Drehung — 48/8 
Die Drehung ist der Richtung des magnetisirenden Stromes entgegen- 
gesetzt, daher sind obige Zahlen, wie die nachfolgenden für Co und Ni 
mit dem negativen Zeichen versehen. Es ist hervorzuheben, dass auch 
bei der Reflexion deutlich eine Rotationsdispersion wahrgenommen 
wurde, und zwar findet ebenso wie beim Durchgang des Lichtes eine 
anomale Dispersion statt, d. h. die rothen Strahlen werden stärker 
gedreht als die blauen. ‚Auffällig ist, dass Spiegel 3, der sehr durch- 
sichtig war, eine so erhebliche Drehung zeigt. Es ist mir mehrfach 
aufgefallen, dass auch andere Spiegel von geringerer Dicke eine ver- 
hältnissmässig starke Drehung gaben. Genauere Versuche, bezüglich 
der Abhängigkeit der Drehung von der Dicke der refleetirenden 
Schicht, konnte ich bisher nicht anstellen. 
Cobalt. 
Untersucht sind drei Cobaltspiegel: 
No. 7. durchsichüe..... ec ser na Drehung — ı° 7/2 
Ne. 2 nur nochleben durehsichug 2.27. .aer ar Drehung — 50/9 
Notrswundurchsichug in. ze rer en. erneen Drehung — 50/3 
Auch hier konnte eine schwache Rotationsdispersion wahrgenommen 
werden. 
Nickel. 
Von zwei Nickelspiegeln, die untersucht wurden, gab: 
No. ‚durchsichtig... 2 00 ua er 2 ee Drehung — 20/5 
No.-2 undurchsichtig.. „2 Drehung — 23/0 
Nickel dreht also bei der Reflexion nur etwa halb so stark als Eisen 
und Cobalt. Auch für das durchgehende Licht ist, wie oben gezeigt 
wurde, die Drehung bei Ni erheblich kleiner als bei Fe und Co. 
Bei der Reflexion spielt sicher die moleeulare Beschaffenheit der 
Oberfläche eine wesentliche Rolle. Da diese nun bei der Herstellung 
der Spiegel je nach Concentration der Lösung und Stromdichte mög- 
licherweise sehr verschieden ausfallen kann, so sind genau über- 
einstimmende Werthe für die Drehung bei verschiedenen Spiegeln 
wohl kaum zu erwarten. Um den Betrag der elektromagnetischen 
Drehung allein zu haben, sind, wie gezeigt wurde, sämmtliche vor- 
stehende Zahlen um eirca 10 Procent zu verkleinern. 
Bemerkt möge schliesslich noch werden, dass ich auch platinirtes 
Glas erst mit Eisen und dann das Eisen galvanoplastisch mit Silber 
oder Kupfer überzog. Diese versilberten oder verkupferten Eisen- 
